— 107 — 
1 risultati ottenuti sono slati da me confermali con esperienze, che ora esporrò, 
e che hanno dimostralo che le proprietà ottiche della heulandite vengono modifi- 
cate anche per semplice azione della pressione ridotta, senza alcuna perdita d'ac- 
qua. Io ho tenuto delle laminetle di heulandite alla pressione di pochi centimetri 
di mercurio per 24 ore sull'acqua, dopo essermi accertato che in queste condizioni 
le laminetle non subiscono variazioni sensibili di peso, e che, adoperando, invece, 
della heulandite in polvere si ha un assorbimento notevole d'acqua. 
Riferirò , qui , i risultati ottenuti in tre laminetle di sfaldatura , prese sempre 
nell'interno del cristallo. 
Lamina /. Quando lo spigolo [010:001] coincide con la sezione principale del- 
l' analizzatore , si ha , a nicol incrociati , la divisione in settori quale risulta dalla 
Fig. 4 A. 11 settore I appare estinto, in Ili l'estinzione avviene a 10" dallo spigolo 
[010:001]: II e IV hanno estinzione ondulosa e sfumata. Dopo 24 ore di azione del 
vuoto sull'acqua si nota che li non ha più estinzione sfumata ma netta e parallela 
alio spigolo [010:T01]. 
Lamina 2. Nella slessa posizione della precedente mostra la divisione in settori 
riprodotta dalla Fig. 4 B. Il settore l è estinto; in HI la estinzione avviene a 14" da 
[010:001]: lì ha estinzione netta a 10° dallo spigolo [010:T01]: IV e V estinzioni 
molto sfumate, irregolari. Tenuta 24 ore sull'acqua a pressione ridotta, questa la- 
mina presenta considerevoli differenze dallo stato primitivo. I non è più estinto: fra 
I, V e III non vi è più estinzione netta, ma una serie di estinzione ondulose e con- 
fuse: li presenta estinzione parallela rispetto allo spigolo [010:101], 
Lamina 3. Nella posizione delle due precedenti lascia scorgere la divisione in 
settori rappresentata dalla Fig. 4C, I è estinto, in III la estinzione avviene a 7° circa 
dallo spigolo [010:001], in II a 8° da [010:701]: IV ha estinzione sfumata. Anche 
in questa lamina, dopo l'azione della pressione ridotta, si osserva che il settore li 
presenta estinzione parallela, 
È evidente, duìique, che, benché dalle laminetle studiate non sia sfuggita acqua, 
almeno in quantità sensibile, pure nelle proprietà ottiche si hanno delle modifica- 
zioni non trascurabili. 
Gli studi eseguili sulla heulandite hanno condotto a risultati dai quali è pos- 
sibile trarre , a mio avviso , delle conclusioni fondate sulla natura di questo mi- 
nerale e delle zeoliti in genere. 
Non é certo il caso di parlare ancora , a meno di tornare indietro sulla via 
delle nostre conoscenze, di una suddivisione dell'acqua totale della heulandite in 
acqua di « cristallizzazione » e acqua di costituzione. 
Cosi pure che la heulandite e le zeoliti in genere non sieno idrati risulta in 
modo cosi chiaro dalle esperienze di Tammann, di Fri e del, di Rinneedalle 
mie e dalla discussione da me fatta in proposito nelle Ricerche su alcune zeoliti, che 
mi sembrerebbe proprio una perdila di tempo insistere ulteriormente su questa ipo- 
tesi. Anche nel presente lavoro a pg. 102 e 103 si è accennato a differenze essen- 
ziali tra il comportamento della heulandite e quello degli idrati. 
Il problema resta, cosi, posto nei seguenti termini: la heulandite è da consi- 
derarsi come una soluzione solida o come un composto di assorbimento? 
